ANALYSE DU BÉRIL DE SAXE, 61 
a laissé üne poussière blanche qui, sechée à l'air, pe- 
soit 182 parties. 
b). La liqueur décomposée par le carbonate de soude, 
a fourni un précipité légèrement coloré, dont on a 
retiré, par la potasse caustique, cinq parties d’alumine. 
c). J’ai dissous dans l’acide muriatique affoibli le 
résidu brun laissé par la potasse , j’ai évaporé la disso- 
lution à siccité, et je lai délayé dans Peau, il a laissé 
un dépôt brun pesant 16 parties. J’ai obtenu de la liqueur 
séparée de ce dépôt, au moyen de lammoniaque, un pré- 
cipité , composé de quatre parties d’oxide de fer et d’une 
partie d’alumine. Cette même liqueur , mêlée ensuite au 
carbonate de soude et chauffée légèrement, a donné 
81 parties de carbonate de chaux très-blanc. 
d). J’ai traité par l’acide muriatique concentré les 
16 parties du dépôt brun c}), il est resté cinq parties 
et demie de silice, mêlée d’un peu d’oxide de fer. La 
dissolution muriatique séparée du résidu, ayant été 
rapprochée par l’évaporation et mêlée au sulfate d’am- 
moniaque , a formé un dépôt qui a augmenté peu à peu : 
la liqueur filtrée et évaporée de nouveau, a encore 
donné un dépôt qui, ramassé avec soin et réuni au 
premier, pesoit 15 parties. T’eau-mère ne contenoit 
plus que du muriate d’ammoniaque. : 
e). Il me restoit alors à examiner les 182 parties de 
résidu obtenu expérience a) ; car, suivant M. Tromsdorf, 
le muriate d’agustine se décomposant facilement au 
feu, c’étoit dans cette matière que devoit se trouver 
la terre, ayant, dans cette intention, assez fortement 
